392 
St. Kallenberg, 
nits nach der Pyknometer nietliode geprüft und zu 3,63 + 0,04 
bestimmt. A. Gorgeu gibt für synthetischen Rhodonit die Zahl 
3,68 an. Ginsberg fand 3,35, welche Zahl zu niedrig erscheint. 
Das spezifische Gewicht der natürlichen Rhodonite , die außer 
MnSi0 3 noch andere Bestandteile enthalten, schwankt nach Doelter 1 
zwischen 3,4 — 3,7. 
Die Differenzen sind so gering , daß man daraus nicht auf 
die Anwesenheit einer dimorphen Form Schlüsse ziehen dürfte. 
Möglicherweise existiert aber zwischen dem spezifischen Gewicht 
eines in der Natur bisher noch nicht bekannten reinen Rhodonits 
und dem synthetischen Produkt doch ein kleiner Unterschied 
(vergl. Wollastonit spez. Gewicht 2,91, hexagonales Kalksilikat 
2,86 — 2,90). 
Auch die Lichtbrechungsunterschiede sind so unbedeutend, 
daß sie nicht zur Aufklärung beitragen. Der Lichtbrechungs- 
index Nß eines natürlichen Rhodonits zum Beispiel aus Längban 
ist zu 1,73 bestimmt 2 , und die Lichtbrechung des synthetischen 
Rhodonits liegt nach Ginsberg 3 bei 1,74. 
15 g natürlicher Rhodonit von Franklin wurde im Kohle- 
ofen geschmolzen und dieselbe Zeit (30 Minuten) abgekiihlt wie 
das synthetische Produkt. Die erstarrte Schmelze ergab optisch 
negative Kristalle. Dieser Rhodonit enthält als Beimengung 
auch Eisensilikat, und es war daher zu vermuten, daß ähnlich 
wie im System Enstatit — Hypersthen die Beimengung des Eisen- 
silikates die Ursache für die Änderung des optischen Charakters 
der Doppelbrechung ist. Forsterit wird durch Zusatz von ca. 1 5 % 
Fayalit optisch negativ 4 . Es wurde also zu dem synthetischen 
Rhodonit allmählich bis 20 °/o Eisenmetasilikat hinzugefügt und 
der optische Charakter der Kristalle verglichen. Die Kristalle 
erwiesen sich trotz der Beimengung an FeSi0 3 auch jetzt noch 
als optisch positiv. Man könnte nun vermuten, daß infolge 
der raschen Abkühlung Spannungszustände entstehen, welche diese 
Veränderung verursachen. Es wurde nach der Analyse eines 
Rhodonits von P a j s b e r g , Schweden 5 
Si0 2 46,46 o/o 
MnO 41,88 „ 
Fe 0 3,31 „ 
CaO 8,13 „ 
MgO 0,91 . 
Summe .... 100,69 °/o 
1 C. Doelter, Handbuch der Mineralogie. 2. p. 733. 
2 Levy und Lacroix, Les mineraux des roches. 1888. p. 269. 
3 A. S. Ginsberg, 1. c. p. 360. 
4 C. Doelter, Handbuch der Mineralogie. 2. p. 8. 
0 Hintze, Handbuch der Mineralogie. 2, p. 1165. 
